## ATRIUM: JURNAL ARSITEKTUR
ISSN: 2442-7756 E-ISSN: 2684-6918 atrium.ukdw.ac.id

## Alternatif Bahan Dinding Bata Tanah Putih yang Ditambah Sekam Padi
yang Tidak Dibakar
| Diterima pada 01-03-2022 | Disetujui pada 28-03-2022 | Tersedia online 15-05-2022 | | DOI https://doi.org/10.21460/atrium.v8i1.167 |
Kristiana Bebhe 1 , Apridus K. Lapenangga 2
1, 2. Program Studi Arsitektur, Universitas Katolik Widya Mandira Jl. Jend. Achmad Yani No.50-52, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kupang
Email: kristianabebhe@yahoo.com

## Abstrak
Kabupaten  dan  Kota  Kupang  struktur  tanah  atasnya  adalah  tanah  putih  yang  mengandung  pasir  30-65% sehingga sangat potensial sebagai bahan pembuatan bata. Dalam eksperimen yang dilakukan, ternyata bata tanah putih yang ditambah sekam padi tanpa melalui proses pembakaran bisa mencapai kuat tekan 100,9 kg/cm² pada perbandingan 1 semen : 7 tanah putih : 1 sekam padi. Ini berarti tanpa dibakar jadi abu, sekam padi  mampu  memperkuat  bata  tanah  putih.  Pada  penelitian  sebelumnya,  bata  tanpa  tambahan  sekam dengan  perbandingan 1  semen  : 7  tanah putih dengan ukuran bata  24  x  11 x 6  cm  hanya  mencapai  51,9 kg/cm²  (Bebhe  et  al.,  2020).  Sedangkan  pada  eksperimen  lainnya,  bata  tanah  putih  yang  ditambah  abu sekam padi dengan ukuran 23 x 11 x 5 cm, bisa mencapai 114,3 kg/cm² (Bebhe & Daton, 2021). Hal ini membuktikan  bahwa  dengan  bahan  tambahan  berupa  sekam  padi,  kuat  tekan  bata  tanah  putih  dapat ditingkatkan. Hasil kuat tekan ini melampaui kuat tekan bata mutu 1 dan 2 dan berdasarkan SNI 03-0349- 1989, untuk konstruksi dinding yang terbebani dan tidak terlindung, dan konstruksi dinding terbebani dan terlindung serta konstruksi dinding tidak terbebani dan terlindung berdasarkan SNI 03-6881.1-2002.
Kata kunci: bata tanah putih, sekam padi, kuat tekan, konstruksi dinding.

## Abstract
Title: Unburned Rice Husk as an Alternative Additive in the Making of White Soil Brick
Top soil structure in Kupang city and regency consist of  white soil which contain 30-65% sand. This kind of soil is very potential as brick-making material. The experiments carried out turned out that white soil bricks  with rice husks additive without going through the combustion process could reach a compressive strength of 100.9 kg/cm² at a ratio of 1 cement: 7 white soil: 1 rice husk. Without being burned to ashes, rice husks can strengthen white soil bricks. In a previous study, bricks without husk additive with a ratio of 1  cement:  7  white  soil  with  a  brick  size  of  24  x  11  x  6  only  reached  51.9  kg/cm²  (Bebhe  et  al.,  2020). Meanwhile, in another experiment, white soil brick added with rice husk ash with a size of 23 x 11 x 5 cm could  reach  114.3  kg/cm²  (Bebhe  &  Daton,  2021).  This  proves  that  rice  husks  as  additive  material  can increase  the  compressive  strength  of  white  soil  bricks  .The  results  of  this  experiment  about  compressive strength could exceed the compressive strength of grades 1 and 2 based on SNI 03-0349-1989. For loaded and  unprotected  wall  construction,  loaded  and  protected  wall  construction,  and  unencumbered  and protected wall construction based on SNI 03-6881.1-2002.
Keywords: white soil brick,  rice husk, compressive strength, wall construction.

## Pendahuluan
Tanah putih adalah material lokal yang selama  ini  dipakai  sebagai  bahan tambahan  dalam  pembuatan  batako dan  dipakai  sebagai  bahan  bangunan dinding  di  Kupang.  Pada  pembuatan batako, tanah putih ditambahkan dengan  semen  dan  pasir  serta  dibuat dengan cara dicetak. Peneliti berinisiatif  untuk  menggunakan  tanah putih dicampur dengan semen saja/tanpa  tambahan  pasir  lagi  karena kandungan  pasir  pada  tanah  putih sendiri  sudah  35-65%.  Pada  penelitian ini,  peneliti  juga  tidak  menggunakan alat  cetak  dari  mesin  yang  biasa dipakai  pada  pembuatan  batako,  tetapi menggunakan  alat  cetak  manual  yang dapat dibuat sendiri oleh masyarakat.
Pemanfaatan material lokal tanah putih sebagai  bahan  bangunan  berdampak positif  bagi  masyarakat,  yaitu  untuk mempermudah  pembangunan  rumah karena mudah menemukan tanah putih di  sekitar  tempat  tinggalnya  dan  dapat dicetak  sendiri  secara  manual.  Selain itu,  material  tanah  putih  dan  sekam padi yang akan ditambahkan pada bata adalah  material  ekologis  yang  selaras dengan alam, sehingga sangat direkomendasikan menjadi bahan bangunan  yang  ramah  lingkungan (Meiliyandari et al., 2020; Bebhe et al., 2019).
Pada penelitian sebelumnya, bata tanah putih  dengan  komposisi  7  tanah  putih: 1  semen  mencapai  kuat  tekan  51,9 kg/cm²  (Bebhe  et  al.,  2021).    Dari eksperimen  yang  telah  dilakukan, ternyata  bata  tanah  putih  ini  akan bertambah kekuatannya ketika ditambah  bahan  lain  yang  berfungsi untuk  memperkuat,  seperti  bahan serat/sabut  kelapa  (Zulkifly  et  al., 2013)  ataupun  bahan  tambahan  yang
bersifat  puzzolanik  (abu  sekam  padi) untuk  menghemat  pemakaian  semen (Samsudin & Hartantyo, 2017).
Pada  penelitian  bata  tanah  putih  kali ini,    tanah  putih  ditambahkan  sekam padi  saja.  Bata  tanah  putih  hanya dicetak  dan  dimatangkan  selama  28 hari  tanpa  melalui  proses  pembakaran. Sekam  padi  yang  dipakai  ini  adalah sekam  padi  biasa  tanpa  dijadikan sebagai abu.   Sekam padi mengandung serat yang diprediksi bisa memperbaiki kuat  tekan  juga  dapat  memperingan bobotnya  (Widiatmoko  et  al.,  2016). Sekam  padi  tanpa  dibakar  ini  juga lebih  menghemat  energi  karena  sekam padi  tidak  perlu  dibakar.  Sekam  padi adalah bahan limbah/buangan (Bolden,  2013)  dan  merupakan  serat alam  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk memperkuat material konstruksi
(Mohajerani  et  al.,  2019).  Pada pembuatan  batu  bata  tanah  liat,  sekam padi  atau  bahan  serat  lainnya  seperti sabut kelapa, serbuk kayu, rumput dan ampas tebu bisa dijadikan filler /pengisi yang  juga  berfungsi  sebagai  serat pengikat  untuk  memperkuat  batu-bata (Zamrudy et al., 1998).
Sehingga,  rumusan  masalah  pada penelitian ini adalah apakah penambahan  sekam  padi  pada  bata tanah  putih  dapat  memperingan  bobot bata dan meningkatkan kuat tekan bata sesuai  standar  SNI  03-0349-1989  dan dapat  digunakan  pada  konstruksi dinding sesuai SNI 03-6881.1-2002?
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui  apakah  sekam  padi  tanpa dibakar  dapat  menaikkan  kuat  tekan bata  dan  memperingan  bobot  bata. Selain itu, untuk mendapat varian baru bata  tanah  putih  yang  ditambahkan sekam  padi  mentah  untuk  digunakan sebagai konstruksi dinding.
Dengan  demikian,  penelitian  ini  dapat memberi  masukan  untuk  masyarakat dan  orang  yang  berminat  pada  bahan bangunan  untuk  memanfaatkan  tanah putih  dan  sekam  padi  sebagai  bahan bata  yang  mudah  didapat,  mudah dikerjakan tetapi kuat dan bisa dipakai pada konstruksi dinding bangunan.

## Tanah Putih
Tanah  putih  adalah  material  utama pembuatan  bata  tanah  putih.  Tanah putih  mudah  diperoleh  di  tempat- tempat yang susunan geologinya adalah  tanah  kapur  dengan  didominasi batu karang (Hunggurami et al., 2014). Daerah Kupang dan sekitarnya merupakan  daerah  dengan  susunan geologi  tanah  kapur  (Tang  &  Swari,
2018).  Tanah  putih  adalah  tanah  yang mengandung  banyak  kapur  dengan kandungan pasir antara 30-65%
(Bebhe  et  al.,  2021).  Kandungan  pasir yang  tinggi  membuat  tanah  putih menjadi  bahan  yang  kuat  dalam pembuatan  bata.  Selain  itu,  serbuk tanah  putih  atau  gamping  ini  dapat meringankan  berat  bata  (Tondok  & Mastor,  2020;  Hunggurami  et  al., 2014).

## Sekam Padi
Sekam padi merupakan limbah
pertanian yaitu hasil penggilingan padi. Sekam  padi  dapat  digunakan  sebagai pengganti sebagian agregat atau pengisi  dalam  pembuatan  bata  ringan sehingga  dapat digunakan  sebagai bahan bangunan (Aprilyanti & Suryani,  2020) . Sekam  padi  juga
mengandung serat  alam  yang kuat  dan memiliki intensitas tegangan yang baik (Rully, 2021) . Serat alam bisa dijadikan sebagai bahan penguat komposit.  Sekam  padi  adalah  serat alam  seperti  halnya    sabut  kelapa, ampas  tebu,  ijuk,  serat  kelapa,  serat lontar,  rumput,  kotoran  sapi,  dan
serbuk kayu (Asrial & Harijono, 2019). Serbuk  kayu  yang  susunannya  seperti sekam  padi  ternyata  juga  dapat memperkuat  bata  (Abidin  et  al.,  2018; Saifuddin  et  al.,  2013).  Keuntungan mendasar yang dimiliki oleh serat alam adalah  dapat  diperbarui  dan  tidak mencemari lingkungan (Zulkifly et al., 2013;  Amna  et  al.,  2014).  Sekam  padi mengandung selulosa dan silika sehingga  bisa  berfungsi  sebagai filler pada  pengisian  beton.  Selain  itu, sekam  padi  juga  memiliki  massa  jenis 0,11  gr/m 3 ,  sehingga  cocok  untuk memperingan  bobot  bata  (Zamrudy  et al., 1998).

## Metode
Penelitian  dilakukan  di  Kupang,  NTT. Uji  pembuatan bata tanah putih sekam padi tanpa melalui pembakaran dilakukan di tempat pembuatan bata di Jl.  San  Juan  Penfui,  sedangkan    uji laboratorium bata dilakukan di Laboratorium Pengujian Bahan Departemen PU Provinsi NTT. Penelitian dilakukan pada bulan Januari  2021  sampai  bulan  Desember 2021. Bata hasil eksperimen, yaitu bata tanah    putih  saja  dan  bata  tanah  putih sekam padi.
Metode  yang  dipakai  adalah  metode eksperimental.  Penelitian  dilakukan dengan  eksperimen  pembuatan  bata, yaitu bata tanah putih yang ditambahkan semen saja dan bata tanah putih  yang  ditambahkan  semen  dan sekam padi.

## Tahapan Penelitian
Persiapan  penelitian  dimulai  dengan melakukan studi literatur yang
berhubungan dengan penelitian,
persiapan  bahan  dan  peralatan  yang dipakai,  serta  rencana  perbandingan campuran. Bahan-bahan penelitian
adalah  tanah  putih,  sekam  padi  utuh yang  tidak  dibakar,  serta  semen disiapkan  terlebih  dahulu.  Kemudian peralatan yang dipakai  adalah  cetakan, sekop, ember, penakar dan lainnya.
Eksperimen  pembuatan  bata  dilakukan dengan  3  macam  varian  bata.  Masing- masing  varian  bata  dibuat  5  buah, sehingga totalnya 15 buah bata. Ada 3 variasi  perbandingan  campuran,  yaitu
1PC:7TP, 1PC:7TP;1SP dan 1PC:7TP:1,5 SP; (PC= Portland Cement /semen,  TP=  Tanah  Putih, SP=Sekam  Padi).  Komposisi  sekam padi  yang  ditambahkan  sebesar  1  dan 1,5 bagian adalah komposisi coba-coba yang  dibuat  oleh  peneliti,  berdasarkan pengalaman pada penelitian bata tanah putih dengan penambahan serat sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya,  bata  tanah  putih  yang ditambahkan serat sabut kelapa memiliki  kuat  tekan  tertinggi  saat ditambahkan  1,5  bagian  serat  (Bebhe, 2021).
Selama tahap perawatan dan pematangan 28 hari dilakukan
pengujian sampel yang diawali dengan mengamati  sifat  fisik  (bentuk,  warna, berat)  dan  dilanjutkan  dengan  uji kekuatan tekan semua bata  pada umur 28 hari.
Data yang diperoleh pada saat pengujian  sampel,  kemudian  dianalisis hasil uji kuat tekannya untuk
digunakan  pada  konstruksi,  sesuai tuntutan  persyaratan  mutu    bata  beton SNI  03-0349-1989  dan    SNI  03- 6881.1-2002 untuk syarat penggunaannya pada konstruksi dinding. Tahapan dan skema prosedur
penelitian  dapat  dilihat  pada  bagan berikut:
Keterangan:  Bata  Tanah  Putih  Sekam  Padi (BTPSP)

## Gambar 1. Bagan prosedur penelitian
Sumber: Analisis penulis, 2021
Rancangan Benda Uji dan Rumus Kuat Tekan Rencana  perbandingan  campuran  dan benda uji ditunjukkan oleh tabel 1.

## Tabel 1. Rencana perbandingan campuran
No. BATA PC TP SP Umur (hr)
Jml 1. BTPSP0 1 7 0 28 5 2. BTPSP1 1 7 1 28 5 3. BTPSP2 1 7 1,5 28 5 Sumber : Rencana peneliti, 2020 Keterangan: TP: Tanah Putih PC: Portland Cement / semen SP: Sekam Padi BTPSP: Bata Tanah Putih Sekam Padi

## Rumus Pengujian Kuat Tekan
Kuat Tekan = F A F = Beban hancur (kg) A = Luas bidang tekan (cm 2 )

## Teknik Pengumpulan Data
Setelah  bata  hasil  eksperimen  dibuat dan diuji, kemudian dapat
dikumpulkan  data-data  tentang  bentuk fisik,  berat/bobot,  dan  sifat-sifat  lain, termasuk  kekuatan  tekannya.  Secara umum  teknik  pengumpulan  datanya adalah:
- Mencatat  hasil  pengamatan  dan pengukuran pada bata hasil eksperimen  agar  dapat  dianalisis mutu dan penggunaannya pada bangunan.
- Dokumentasi proses pengerjaan, yaitu bentuk fisik dan proses uji kuat tekan.

## Metode  Analisis  Mutu  Bata  Hasil Ekperimen
Untuk  menganalisis  mutu  bata  hasil eksperimen,  digunakan  persyaratan bata  beton  berdasarkan  SNI  03-0349- 1989.

## Tabel 2. Persyaratan fisik bata beton
No. Mutu Syarat kuat tekan ( kg/cm2) Bata hasil eksperimen
1. I 90 2. II 65 3. III 35 4. IV 21
Sumber: SNI 03-0349-1989
Metode  Analisis  Penggunaan  Bata pada Bangunan
Untuk  menganalisis  penggunaan  bata pada bangunan, digunakan  persyaratan SNI 03-6881.1-2002 tentang mutu bata pejal dan penggunaan pada bangunan.
Tabel 3. Analisis penggunaan bata
berdasarkan SNI 03-6881.1-2002 No. Penggunaan bata Syarat kuat tekan Bata yang dipakai 1. Konstruksi yang memikul beban dan tak terlindung 10 MPA (100 kg/cm²) 2. Konstruksi yang memikul beban dan terlindung 7 MPA (70 kg/cm²) 3. Konstruksi yang tak pikul beban dan tak diplester 4 MPA (40 kg/cm²)
4. Konstruksi yang tak pikul beban, dinding penyekat dan terlindung
2,5 MPA(25 kg/cm²)
Sumber: SNI 03-6881.1-2002

## Hasil dan Pembahasan

## Eksperimen Pembuatan Bata
Peralatan  yang  digunakan    dalam penelitian ini antara lain:
- Pengayak tanah putih dengan diameter 3 mm. - Sekop dan pemukul untuk menghancurkan  bongkahan  tanah putih dan ember.
- Cetakan  bata  dari      kayu  yang  bisa menghasilkan  7  bata  dengan  ukuran 23 x 11 x 5 cm (Gambar 2).

## Gambar 2. Cetakan bata
Sumber: Dokumentasi penulis, 2021
Selanjutnya,  bata  dicetak  dengan beberapa langkah, yaitu menakar tanah putih,  semen,  dan  sekam  padi  dengan sekop, sesuai dengan rencana campuran (Gambar 3).
+ =
Gambar 3. Tanah putih + semen + sekam padi
Sumber: Dokumentasi penulis, 2021
Selanjutnya, ketiga bahan ini dicampur secara  merata  menggunakan  sendok hingga rata. Setelah tercampur,
tambahkan  air  sedikit  demi  sedikit menggunakan gayung
hingga campuran mengental (Gambar 4).
+ Air

## =
Gambar 4. Campuran tanah putih, semen dan sekam padi yang sudah dicampur air Sumber Dokumentasi penulis, 2021
Selanjutnya, cetakan diletakkan di atas lantai  datar,  adonan  dituang  ke  dalam mal  cetakan.  Penuangannya  dilakukan sambil ditekan-tekan agar kepadatannya sama. Kemudian,
cetakan diangkat secara hati-hati (Gambar 5).
Gambar 5. BTPSP yang sedang dan sudah dicetak
Sumber: Dokumentasi penulis, 2021
Setelah dicetak, bata diletakkan di atas lantai yang rata dan bersih. Jarak antar bata diberi ruang 2-5 cm. Bata-bata ini juga  diletakkan  di  bawah  ruang beratap.
Bentuk  Fisik  dan  Uji  Kuat  Tekan Bata
Bentuk  bata  yang  dihasilkan  sesuai dengan bentuk cetakan, yaitu
berbentuk  balok  dengan  ukuran  11  x 23  x  5  cm.  Bata  berwarna    abu-abu, tekstur luarnya cukup halus, sedangkan tekstur pecahan pada bagian dalamnya kasar.
Pengukuran  Berat  dan  Kuat  Tekan Bata
Pengukuran  berat  dan  uji  kuat  tekan dilakukan  setelah  bata  berusia  28  hari
dengan  menggunakan  mesin  pengukur kuat tekan (Gambar 6).
Gambar 6. Mesin pengukur kuat tekan Sumber: Dokumentasi penulis, 2021
Hasil pengukuran berat dan kuat tekan sebagai berikut.

## Tabel 4. Hasil pengukuran kuat tekan
No. Kode bata Ukuran (cm) Berat (gram) Kuat tekan (kg/cm²) 1. BTPSP0 11x23x5 2100 47,8 2. BTPSP0 11x23x5 2310 51,4 3. BTPSP0 11x23x5 2130 41,9 4. BTPSP0 11x23x5 2100 61,9 5. BTPSP0 11x23x5 2200 59,9 6. BTPSP1 11x23x5 1997 84,7 7. BTPSP1 11x23x5 2010 100,9 8. BTPSP1 11x23x5 2021 69,7 9. BTPSP1 11x23x5 1900 84,8 10. BTPSP1 11x23x5 1860 92,5 11. BTPSP2 11x23x5 1800 67,4 12. BTPSP2 11x23x5 1798 69,3 13. BTPSP2 11x23x5 1921 62,3 14. BTPSP2 11x23x5 1783 76 15. BTPSP2 11x23x5 1812 58,3 Sumber: Analisis penulis, 2021

## Berat Bata
Dari  hasil  pengukuran  berat  bata (Gambar 7), didapatkan hasil bata yang paling  berat  adalah  2310  gram,  yaitu bata  BTPSP0,  sedangkan  bata  yang paling ringan sebesar 1783 gram, yaitu BTPSP2.  Rata-rata  berat  bata  dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 5. Rata-rata berat bata No. Kode bata Rata-rata berat (gram) 1. BTPSP0 2168 2. BTPSP1 1958 3. BTPSP2 1823 Sumber: Analisis penulis, 2021
Gambar 7. Pengukuran berat bata Sumber: Dokumentasi penulis, 2021
Dari hasil pengukuran berat, bata tanah putih  dengan  kode  BTPSP0  dengan perbandingan  1  semen  :  7  tanah  putih rata-rata  beratnya  2168  gram,  lebih berat dari BTPSP1 dengan
perbandingan  1  semen  :  7  tanah  putih dan  1  sekam  padi  yang  rata-rata beratnya  1958  gram  dan  BTPSP2 dengan  perbandingan  1  semen  :  7 tanah putih : 1,5 sekam padi  yang rata- rata beratnya 1823 gram (Gambar 8).
Gambar 8. Diagram berat rata-rata bata Sumber: Analisis penulis, 2021
Penambahan  1  bagian  sekam  padi dalam adonan bata (BTPSP1), ternyata membuat  berat  bata  semakin  ringan, yaitu  sebesar  9,69%  dan  penambahan 1,5  bagian  sekam  padi  (BTPSP2)
meringankan  bata  sebesar  15,9% (Gambar  9).  Hal  ini  menunjukan bahwa  semakin  banyak  sekam  padi yang dipakai, maka semakin memperingan berat bata. Dengan demikian, sekam  padi  terbukti bisa  memperingan  bobot  bata.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  telah dilakukan  oleh  peneliti  lain  yang  juga menghasilkan  bahwa  sekam  padi  bisa memperingan  bata  (Abidin  et  al., 2018).
Gambar 9. Grafik berat rata-rata bata Sumber: Analisis penulis, 2021

## Kuat Tekan Bata
Berdasarkan  hasil  pengukuran  kuat tekan,    bata  dengan  kuat  tekan  paling tinggi  adalah 100,9  kg/cm 2 , yaitu bata BTPSP1, dan kuat tekan paling rendah adalah 41,9 kg/cm 2 , yaitu bata BTPSP0 (Gambar  10).    Rata-rata  kuat  tekan bata adalah sebagai berikut.
Tabel 6. Rata-rata kuat tekan bata No. Kode bata Rata-rata kuat tekan (kg/cm²) 1. BTPSP0 52,58 2. BTPSP1 86,45 3. BTPSP2 66,66 Sumber: Analisis penulis, 2021
Gambar 10. Diagram kuat tekan rata-rata bata
Sumber: Analisis penulis, 2021
Dari hasil pengukuran, ternyata BTPSP1  rata-rata  memiliki  kuat  tekan paling tinggi dengan komposisi campuran  1  semen  :  7  tanah  putih  :  1 sekam  padi,  yaitu  86,45  kg/cm 2 . Sedangkan  BTPSP0  dengan  campuran 1 semen :  7  tanah putih  rata-rata kuat tekannya  52,58  kg/cm 2 .  Hal  ini membuktikan  bahwa  penambahan  1 bagian  sekam  padi  menaikkan  kuat tekan  sebesar  64,47%.  Sedangkan penambahan  1,5  bagian  sekam  padi, kuat  tekan  rata-ratanya  66,66  kg/cm 2 atau kenaikan sebesar
26,78%
(Gambar 11).
Berarti  penambahan  sekam  maksimal sebesar 1 bagian, karena jika penambahan 1,5 bagian terjadi penurunan  kuat  tekan.  Penurunan  kuat tekan  pada  BTPSP2  sebesar  22,89% dibanding BTPSP1. Walaupun terdapat penurunan  kuat  tekan,  namun  kuat tekan  pada  BTPSP0  tetap  lebih  kecil dibanding BTPSP2.
Gambar 11. Grafik kuat tekan rata-rata bata Sumber: Analisis penulis, 2021
Bata tanah putih yang dicampur sekam padi  (BTPSP1  dan  BTPSP2)  tidak mengalami  kehancuran  total  sesudah dites  kuat  tekannya.  Berbeda  dengan bata tanpa sekam padi (BTPSP0) yang hancur. Hal ini disebabkan oleh adanya serat sekam padi (Gambar 12).
Gambar 12. Bata setelah diuji: kuat tekan bata dengan sekam padi hanya mengalami retak ringan, sedangkan tanpa sekam padi menjadi hancur Sumber: Dokumentasi penulis, 2021

## Hasil  Kuat  Tekan  dan  Persyaratan Bata Beton  SNI 03-0349-1989
Tabel 7. Hasil kuat tekan dan penggolongan mutu berdasarkan SNI 03-0349-1989 No. Mutu Syarat kuat tekan (kg/cm 2 ) Bata hasil eksperimen 1. I 90 40% dari bata BTPSP1 2. II 65 BTPSP1 (86,45) dan BTPSP2 (66,66) 3. III 35 BTPSP0
(52,58) 4. IV 21 Sumber: Analisis penulis, 2021
Dari  hasil  eksperimen,  ternyata  rata- rata bata masuk dalam kategori mutu II sesuai  SNI  03-0349-1989  dengan syarat  kuat  tekan  65  kg/cm 2 ,      yaitu BTPSP1  (86,45  kg/cm 2 )  dan  BTPSP2 (66,66 kg/cm 2 ).
Terdapat  40%  dari  BTPSP1  yang masuk dalam mutu I yang terdiri dari 5 benda  uji.  Dari  5  benda  uji  tersebut terdapat  2  benda  uji  yang  melampaui syarat  bata  beton  mutu  I,  yaitu  90 kg/cm 2 .
Untuk  bata  BTPSP0,  masuk  dalam kategori  mutu  III  yang  syarat  kuat tekannya  35  kg/cm 2 .  Dalam  hal  ini BTPSP0 rata-rata kuat tekannya
mencapai 52,58 kg/cm 2 .
Dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  ini, berarti  kuat  tekan  paling  baik  ketika komposisi  campurannya  adalah  1 semen  :  7  tanah  putih  :  1  sekam  padi. Hal  ini  membuktikan  juga  bahwa sekam  padi  memiliki  pengaruh  untuk menaikkan  kuat  tekan  bata,  sehingga sejalan  dengan  penelitian-penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa sekam padi bisa menaikkan kuat tekan dalam komposisi
tertentu (Budirahardjo  et  al.,  2014;  Anggraini &  Mahyudin,  2019;  Wahyuni  et  al., 2015; Widiatmoko et al., 2016).

## Penggunaan pada Konstruksi
Analisis Penggunaan bata  berdasarkan syarat  kuat  tekan  bata  pejal  SNI  03- 6881.1-2002 sebagai berikut:
Tabel 8. Penggunaan bata berdasarkan SNI 03-6881.1-2002
No. Penggunaan bata Syarat kuat tekan Bata yang dipakai 1. Konstruksi yang memikul beban dan 10 MPA (100kg/cm²) 20% BTPSP1
tak terlindung 2. Konstruksi yang memikul beban dan terlindung 7 MPA (70kg/cm²) 80% BTPSP1 20% BTPSP2 3. Konstruksi yang tak pikul beban dan tak diplester/dilindungi 4 MPA (40 kg/cm²) 80% BTPSP2 Semua BTPSP0 4. Konstruksi yang tak pikul beban, dinding penyekat dan terlindung
2,5 MPA (25 kg/cm²)
Sumber: Analisis penulis, 2021
Bata  hasil  eksperimen    BTPSP1 terdapat  1  buah,  atau  20%  dari  jumlah bata  uji  yang  bisa  dipakai    pada konstruksi  yang  dibebani  dan  tidak terlindung, sedangkan 4 benda uji bata atau  80%  BTPSP1  dan    1  buah    atau 20%  BTPSP2  bisa  dipakai  pada konstruksi  terbebani  dan  terlindung, sedangkan  4  buah  atau  80%  BTPSP2 dan  semua  BTPSP0  dipakai  pada konstruksi  tidak  terbebani  dan  tidak terlindung.

## Kesimpulan
Penambahan  sekam  padi  ke  dalam adonan  campuran  tanah  putih  dan semen  dalam  pembuatan  bata  pejal tanah  putih,  ternyata  bisa  menurunkan berat  bata,  dalam  hal  ini  1  bagian sekam  padi  menurunkan  beratnya sebesar  9,69%  dan  menambah  1,5 bagian  sekam  padi  menurunkan  berat bata  sebesar  15,9%.  Bata  tanah  putih sekam padi   BTPSP1, 40% Mutu I dan 60% sisanya Mutu II sesuai persyaratan  mutu  bata  beton  SNI  03- 0349-1989, sedangkan BTPSP2 semuanya masuk kategori Mutu II, dan BTPSP0  semuanya  masuk  kategori Mutu III. Dengan demikian, penambahan  sekam  padi  ternyata menaikkan kuat tekan bata.
Berdasarkan SNI 03-6881.1-2002, ada
20%    bata  BTPSP1  yang  bisa digunakan  sebagai  konstruksi  yang dibebani dan tidak terlindung.
Sedangkan  80%  BTPSP1  dan  20%
BTPSP2  bisa  dipakai  pada  konstruksi yang dibebani dan terlindung.
Kemudian  80%  BTPSP2  dan  semua BTPSP0  dipakai  pada  konstruksi  yang tidak terbebani dan tidak terlindung.
Berdasarkan kesimpulan tersebut maka perlu adanya penelitian lanjutan tentang  pemakaian  bata  tanah  putih pada konstruksi bangunan untuk melihat  ketahanannya  terhadap  cuaca, dan sebagainya.

## Ucapan Terima Kasih
Penelitian    ini,  merupakan  penelitian hibah  Unwira,  Tahap  1  tahun  2021. Terima kasih berlimpah kepada Rektor Unwira  dan  jajarannya,  serta  LPPM Unwira  yang  mewadahi  penelitian  ini, teman-teman  sejawat  di  Program
Studidi  Arsitektur,  Kepala  dan  Staf  di Laboratorium Pengujian Bahan
Departemen  PU  Provinsi  NTT,  Bapak Berto  Bere  selaku  pemilik  tempat pembuatan  bata,  serta  semua  pihak yang telah mendukung penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Abidin,  Z.,  Sunardi,  S.,  Violet,  V. (2018). Bata ringan dari campuran limbah  sekam  padi  dan  serbuk gergajian. Jurnal  Pengabdian  Al- Ikhlas, 3 (2), 106-112. https://doi.org/10.31602/jpai.v3i2. 1258 Amna,  K.,  Wesli,  Hamzani.  (2014). Pengaruh penambahan serat tandan  sawit  terhadap  kuat  tekan. Teras Jurnal, 4 (2) , 11-20.
http://dx.doi.org/10.29103/tj.v4i2. 19 Anggraini, R., & Mahyudin, A. (2019).
Pengaruh penambahan sekam padi dengan  tambahan  serat  pinang
terhadap  sifat  fisik  dan  mekanik papan  beton  ringan. Jurnal  Fisika Unand , 8 (1), 34-40. https://doi.org/10.25077/jfu.8.1.34 -40.2019 Aprilyanti,  S.,  &  Suryani,  F.  (2020). Penerapan desain eksperimen taguchi untuk meningkatkan kualitas  produksi  batu  bata  dari sekam  padi. J@ti  Undip:  Jurnal Teknik  Industri,  15 (2).  102-108. https://doi.org/10.14710/jati.15.2.1
02-108 Asrial,  &  Harijono.  (2019).  Serat lontar  sebagai  bahan  tambahan pada  agregat  bata  beton  pejal.
Jurnal Ilmiah Teknologi, 13 (1), 1- 11. https://ejurnal.undana.ac.id/index. php/jurnal_teknologi/article/view/ 1322
Bebhe,  K.,  &  Daton,  R.  (2021).  The effect  of adding  rice husk ash and coconut  fiber  on  the  compressive strength of white bricks. ARTEKS : Jurnal Teknik Arsitektur , 6 (1), 119-128. https://doi.org/10.30822/arteks.v6i 1.641 Bebhe,  K.,  Daton,  R.,  Lake,  R.C.,  &
Lapenangga,  A.  (2019).  Konsep ekologis  pada  permukiman  Suku Lawalu  di  Kamanasa  Kabupaten
Malaka,  Nusa  Tenggara  Timur. Jurnal  Arsitektur  KOMPOSISI, 12 (3), 175-185. https://doi.org/10.24002/jars.v12i3 .2187 Bolden,  I.V.J.  (2013). Aggie  digital collections and scholarship innovative  uses  of  recycled  and waste  materials  in  construction application .  (Tesis  S2,  North Carolina Agricultural and Technical  State  University,  2013. Tidak dipublikasikan). https://digital.library.ncat.edu/thes es/295
Budirahardjo,  S.,  Kristiawan,  A.,  & Wardani,  A.  (2014).  Pemanfaatan sekam padi pada batako. Prosiding  SNST  ke-5  Tahun  2014 (Issue 1, pp. 7-12). https://publikasiilmiah.unwahas.ac .id/index.php/PROSIDING_SNST _FT/article/view/991
Hunggurami,  E.,  Bunganaen,  W.,  & Muskanan,  R.Y.  (2014).  Studi eksperimental  kuat  tekan  dan serapan  air  bata  ringan  cellular light weight concrete dengan tanah putih  sebagai  agregat. Jurusan Teknik  Sipil,  FST  Undana , 3 (2), 125-136. https://doi.org/10.35508/jts.3.2.12 5-136
Meiliyandari,  L.A.,  Khofifah,  N.,
Kafin,  A.U.,  Zahroh,  F.,  & Hidayat,  A.  (2020).  Berarsitektur era  kini:  antara  living  with  nature dan living within nature. ATRIUM:  Jurnal  Arsitektur , 6 (1), 1-9. https://doi.org/10.21460/atrium.v6 i1.140 Mohajerani, A., Hui, S.Q., Mirzababaei,  M.,  Arulrajah,  A., Horpibulsuk,  S.,  Kadir,  A.A.,
Rahman,  M.T.,  &  Maghool,  F. (2019). Amazing types, properties, and  applications  of  fibres  in construction  materials. Materials , 12 (16), 1-45. https://doi.org/10.3390/ma121625 13 Rully, A.P. (2021). Pengaruh persentase serat sekam padi terhadap pengujian retak komposit dengan  matriks  polyester/vinyl ester (Diploma Thesis, Universitas Andalas, 2021. Tidak dipublikasikan). http://scholar.unand.ac.id/id/eprint /71753 Saifuddin, M. I., Edison, B., & Fahmi,
K.  (2013).  Pengaruh  penambahan
campuran  serbuk  kayu  terdahap kuat tekan beton. Jurnal Mahasiswa  Teknik , 1 (1),  1-7. https://doi.org/10.33558/bentang.v 9i2.2861 Samsudin,  S.,  &  Hartantyo,  S.D. (2017). Studi pengaruh penambahan  abu  sekam  padi terhadap  kuat  tekan  beton. Jurnal Teknika, 9 (2), 929-936. https://doi.org/10.30736/teknika.v 9i2.58 Tang,  B.  Y.,  &  Swari,  W.  D.  (2018). Karakterisasi struktur bawah permukaan  tanah  pekebunan  pada kebun  contoh  politani  Kupang menggunakan  metode  georadar. Jurnal  Geocelebes , 2 (2),  70-77. https://doi.org/10.20956/geocelebe
s.v2i2.5254
Tondok,  D.S.,  &  Mastor,  R.  (2020).
Penggunaan  abu  batu  gamping sebagai  bahan  pembuatan  bata ringan. Paulus  Civil  Engineering
Journal , 1 (1), 34-40. https://doi.org/10.52722/pcej.v1i1. 54 Wahyuni, A.S., Habsya, C., & Sunarsih,  E.S.  (2015).  Pengaruh pemanfaatan abu sekam  padi pada bata  beton  ringan  foam  terhadap kuat  tekan,  berat  jenis,  dan  daya serap  air  sebagai  suplemen  bahan ajar  mata  kuliah  teknologi  beton (pada mahasiswa semester III PTB FKIP  UNS). Indonesian  Journal of  Civil  Engineering  Education , 2 (2), 1-13. https://doi.org/10.20961/ijcee.v2i2 .17930 Widiatmoko,  S.,  Sukanto,  H.,  & Widodo,  P.J.  (2016)  Pengaruh penambahan  sekam  padi  terhadap kuat tekan dan penyerapan air bata ringan jenis cellular
lightweight  concrete  (clc) .  Jurnal Teknik  Mesin  Indonesia,  11(1),
31-35.
https://doi.org/10.36289/jtmi.v11i 1.48 Zulkifly, Aswad, N.H., & Talanipa, R. (2013).  Pengaruh  Penambahan
Serat Sabut Kelapa Terhadap Kuat Tekan  Beton  pada  Beton  Normal. STABILITA  Jurnal  Ilmiah  Teknik Sipil, 1 (2), 121-128. http://dx.doi.org/10.55679/jts.v1i2.
6737 Zamrudy  W.,  Mufid,  Hakim,  A.R. (1998).  Karakteristik  batu  bata tanah  liat  dengan  filler  sekam padi. Prosiding  Seminar  Nasional
Rekayasa  Proses  Industri  Kimia,
3 (1), 21-25.
https://prosiding.polinema.ac.id/sn gbr/index.php/snrpik/article/view/ 248